492 



verengt. Ausserdem kann dieser Fehler durch Vergrösserung der Luft- 

 kugel verringert werden. Dieses Instrument giebt natürlich nur dann 

 genaue Resultate, wenn die beiden von einander getrennten Luftmassen 

 dieselbe Temperatur haben , was bei Bestimmungen der Lufttempera- 

 tur allerdings der Fall ist. (The quarterly jornal of the chemical 

 Society Vol. X. p. 221.; Hz. 



G. Wiedemann, über den Magnetismus von Stahl- 

 stäben. — W. stellte Versuche über das Verhallen der Slahimagnete 

 bei Umkehrung ihres Magnetismus an, worüber bis jetzt nur Rit- 

 chie (Pogg. Ann. XXIX. pag. 467. 1833.) eine vereinzelte Beobach- 

 tung bekannt gemacht hat, ferner wiederholte er die Beobachtungen 

 von L, Dufour. Als Magnetstäbe dienten ihm cylindrische Stahl- 

 stäbe von 22 Gentim. Länge und 13,5™'" Dicke. Dieselben wurden 

 vor jeder Versuchsreihe zwischen Kohlen geglüht und unter Bedeckung 

 des Feuers abgekühlt. Sie verloren hierdurch ihren etwa vorhande- 

 nen Magnetismus. Fredich wurde bei diesem Verfahren der Stahl 

 weich; indess nahm er dennoch eine hinlängliche Menge von rema- 

 nentem Magnetismus bei der darauf folgenden Magnetisirung an. Die 

 Stäbe wurden in folgender Weise magnetisirt. Eine 24 Centim. lange 

 Spirale von Kupferdraht von 600 Windungen wurde mit ihrer Axe 

 senkrecht gegen den magnetischen Meridian vor einem in einer dicken 

 Kupferhülse schwingenden magnetischen Stahlspiegel aufgestellt. Die 

 Ablenkung des Spiegels gemessen mittelst eines Fernrohres und einer 

 gegenüberstehenden Scale, gab die jedesmalige Intensität der durch 

 die Spirale geleiteten galvanischen Ströme. In die vom Strome durch- 

 flossene Spirale wurde der zur Untersuchung bestimmte Stablstab 

 hineingeschoben. Da die Spirale nicht die genügende Länge hatte, 

 wnrde der Stab, um alle seine Theile der stärksten Einwirkung des 

 die Spirale durchfliessenden Stromes auszusetzen , ohne Erschütterung 

 in derselben einige Male hin- und hergezogen. Hierdurch wurde 

 wenigstens die Quantität des in ihm nach Aufhören des Stromes zu- 

 rück bleibenden Magnetismus an allen Stellen gleich gross. Nach dem 

 Hin . und Herschieben wurde der Stab in eine feste Lage in der 

 Spirale gebracht. Die Zunahme^der Ablenkung des Stahlspiegels nach 

 Einlegen des Stabes in die Spirale entsprach seinem Magnetismus 

 während der Einwirkung des Stromes. Sodann wurde der Stahlstab 

 aus der Spirale entfernt, der Strom unterbrochen, und der Stab in 

 seine vorige Lage in der Spirale gebracht. Die jetzt erfolgende Ab- 

 lenkung des Spiegels ergab die Grösse des im Stabe zurückgebliebenen 

 magnetischen Fluidums. Die Schliessung und Oeflnung des Stroms 

 geschah stets nach Entfernung des Stabes aus der Spirale, weil sonst 

 die dabei entstehenden Inductionsströme den Magnetismus des letztern 

 hätten ändern können. Nach dieser Magnetisirung des Stabes wurde 

 ein den magnetisirenden Strom entgegengesetzter Strom durch die Spi- 

 lale geleitet, der Stab wieder eingelegt, und in wiederholten Versu« 

 eben die Intensität dieses Gegenstroms so versilirkt, dass nach Aufhören 



